SÉANCE DU 17 JANVIER KJIO. 17,3 



exempt de silicium. J'ai voulu seulement, dans cette Note, indiquer les 

 modifications très inattendues que subit Faluminium dans les conditions 

 que j'ai exposées, modifications utiles à connaître même dans la pratique 

 industrielle. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur la cémentation du fer par te carbone 

 solide. Note de MM. (i. Ciiarpy et S. Bonnerot, présentée par 

 M. H. Le Chatelier. 



Dans une publication antérieure, l'un de nous a fait ressortir l'incertitude 

 qui subsiste au sujet de la possibilité de cémenter le fer par le carbone 

 solide, et montré que les résultats contradictoires obtenus dans les essais 

 effectués jusqu'ici pouvaient être attribués à ce qu'on n'avait pas pris assez 

 de soin pour éliminer les gaz carburants dans les expériences positives, ni 

 pour assurer le contact du carbone et du métal dans les expériences néga- 

 tives. Nous avons donc repris de nouvelles expériences et en résumons ici 

 les résultats, qui pourront être utilement ajoutés à ceux récemment publiés 

 sur le même sujet par MM. Guillet et Griffilhs. 



La suppression complète des gaz occlus dans lacier est des plus délicates 

 à réaliser; les récentes observations de M. Belloc ont fait ressortir cette dif- 

 ficulté qui nous a conduits à recommencer plusieurs séries d'expériences 

 en augmentant graduellement la durée du chauffage préalable dans le vide. 

 D'autre part, le métal, après épuisement dans le vide, absorbe de nouvelles 

 quantités de gaz dès qu'il est manipulé au contact de l'air. Le charbon, enfin, 

 se comporte de même, surtout quand il est à l'état amorphe, et c'est pour- 

 quoi, sans laisser complètement de côté le charbon de sucre purifié qui a été 

 généralement employé jusqu'ici dans les essais de ce genre, nous avons 

 utilisé aussi, dans de nombreuses expériences, le graphite et le diamant. 



Nous avons donc été conduits à adopter la technique suivante : 



ChaufVer préalablement dans le vide à 1000° et dans des tubes séparés, le métal, 

 (acier doux Martin ne contenant que des traces d'éléments autres que le carbone et le 

 manganèse) et le carbone (charbon de sucre purifié, graphite purifié ou diamant blanc 

 transparent) jusqu'à ce que le dégagement de gaz, produit par un fonctionnement con- 

 tinu de la trompe à mercure, soit pratiquement nul (moins de o""',; à l'heure). Mettre 

 le fer et le carbone en contact en les laissant le moins longtemps possible à l'air, et 

 les chaulïer dans le vide jusqu'à cessation du dégagement gazeux, à une température 

 de 700" environ, nettement inférieure à la température de cémentation rapide; chaufl^er 

 ensuite jusqu'à 1000" et maintenir plusieurs heures cette température tout en faisant 

 C. R., 1910, 1" Semestre. (T. 150, N» 3.) 23 



